AUGITE. 61 



Au chalumeau, fond en verre noir quelquefois magnétique. Avec 

 le borax, donne la réaction du fer et quelquefois du manganèse. 

 Faiblement attaquée par les acides. 



Analyses de l'augite : a, vert clair, de Ternuay, Vosges, par De- 

 lesse ; ô, vert foncé, pyrgome,de Traverselle, par R. Richter et 

 Scheerer ; c, noir vert du mont Zigolon, vallée de Fassa, par Ku- 

 dernatsch ; d, de Hârtlihgen, Wersterwald, quelquefois entremêlée 

 d'amphibole, par Rammelsberg ; e, de Schima, Bohême, par Ram- 

 melsberg ;/, du lac de Laach, par Rammelsberg; g, brun foncé, de 

 Sasbach, au Kaiserstuhl, par Tobler. 





a 



b 



c 



d 



e 



f 



9 



Silice 



49,00 



51,79 



50,12 



47,52 



51,12 



50,03 



44,40 



Chaux 



18,78 



18,98 



20,05 



18,25 



23,54 



22,85 



22,60 



Magnésie 



15,95 



17,40 



13,70 



12,76 



1 2,82 



13,48 



10,15 



Oxyde ferreux 



7,19 



7,57 



11,60 



7,77 



5,45 



6,65 



11,81 



Oxyde ferrique 



» 



» 



» 



5,83 



0,95 



2,36 



» 



Oxyde manganeux 



» 



» 



» 



0,40 



2,63 



0,15 



0,11 



Alumine 



5,08 



4,03 



4,20 



8,13 



3,38 



3,72 



7,83 



Eau 



2,26 



» 



» 



» 



» 



» 



1,03 





98,26 



99,77 



99,67 



100,66 



99,89 



99,24 



Na 2,13 

 K 0,65 



Densité : 



3,135 



» 



)> 



3,38 



3,361 



3,348 



1 00,71 



Analyses de l'augite : h, noire, de Frascati, par Klaproth ; i, de la 

 Somma, par Dufrénoy ; j, de la lave de 1631, par Wedding ; yfc, en 

 cristaux noirs, transparents et verts en lames minces, extraits de la 

 lave poreuse de 1857, par Rammelsberg ; Z, de Fiumara de Mascali, 

 par Sartorius de Waltershausen ; m, des Monti Rossi, près Nicolosi, 

 Etna, par Rammelsberg; n, vert noir de Selfjall, Islande, par Sar- 

 torius de Waltershausen. 





h 



i 



J 



k 



l 



m 



n 



Silice 



48,00 



50,27 



48,86 



49,61 



49,69 



47,38 



49,87 



Chaux 



24,00 



12,20 



20,62 



22,83 



18,44 



19,10 



22,00 



Magnésie 



8,75 



10,45 



14,00 



14,22 



14,73 



15,26 



16,16 



Oxyde ferreux 



10,80 



20,66 



4,55 



9,08 



10,75 



7,89 



5,92 



Oxyde ferrique 



» 



» 



2,73 



)> 



» 



3,85 



» 



Oxyde manganeux 



1,00 



» 



» 



» 



» 



0,10 



» 



Alumine 



5,00 



3,67 



8,63 



4,42 



5,22 



5,52 



6,05 



Eau 



)> 



» 



» 



» 



0,51 



0,43 



» 





97,55 



97,25 



99,39 



100,16 



99,34 



99,53 



100,00 



Densité : 



3,40 



» 



» 



» 



3,228 



3,370 



» 



